21 
F. Vliv hmot pevných redukčně působících. 
V říš. něm. patentu č. 87.908 Brunjes dalsi chrániti způsob 
práce tím se vyznačující, že hlinitým surovinám, z nichž mají býti připra¬ 
vovány sole hlinité, přidává se organických, hojnost uhlíku chovajících 
látek (cukr, melasa, škrob a p.), aby křemičitou kyselinu, jemné v surovině 
. rozptýlenou, zahříváním při teplotě nižší 100 0 C převedl v hrubá zrna, jež 
by se dala snadno z takto připravené suroviny ještě před rozkladem od- 
straniti (!). 
Žádného podobného vlivu na našich surovinách nepozorujíce, při¬ 
stoupili jsme ku zjištění, jaký vliv mají redukující hmoty pevné na hlinité 
suroviny, žíháme-li je v dokonalé směsi za nepřístupu vzduchu. Na to zkou¬ 
šeli jsme dále zda nebylo by možno získati z produktů pouhou cestou pre- 
parativní kamence, málo znečištěné solemi železa. 
Provedeny následující pokusy: 
a) Žíhání prášku suroviny I. s dřevěným uhlím. 
a) při teplotě 450° C. 
100 d. suroviny čís. I. smíseno s 10 díly prášku s dřevěného uhlí 
(2násobné množství počítané na Fe 2 0 8 v původní surovině zvětšené o 5%) 
a žíháno za nepřístupu vzduchu v elektrické peci. Po vychladnutí v proudu 
kysličníku uhličitého resultující šedá hmota extrahována 6 dní 15tiná- 
sobným množstvím kyseliny sírové 4'5%ní. Dala roztok barvy nazelenalé 
(h = 1,03), v němž obsaženo bylo 0,13% železa a 0,05% hliníku z původního 
množství v surovině se nalézajícího. 
K při teplotě 700» c. 
Získána hmota ocelově šedá, z níž za 24 hodin 4'5%ní kyselinou 
sírovou převedeno 0,7% železa a 0*68% hliníku do roztoku. Zbytek vysušen 
a podroben rozkladu dle Štolby. Nalezené resultáty vepsány jsou opět 
v tabulce č. 4. 
b) Žíhání prášku suroviny III. s dřevěným uhlíní 
při 7000 c. 
Na 400 dílů vzat 1 díl jemně práškovaného uhlí. Při stejné extrakci 
přešlo 0,04% z veškerého železa a 0,06% z hliníku v surovině obsaženého. 
Výsledky rozkladu též zaneseny jsou do tabulky čís. 4. 
C. Žíhání prášků s dřevěnými pilinami. 
Příznivý vliv žíhání v generátorových plynech i s dřevěným uhlím, 
vedl nás k myšlénce, aplikovati takový redukční materiál, který by suchou 
destilací za nepřístupu vzduchu poskytnul redukční atmosféru plynnou 
i jemně rozptýlený uhlík, zajisté lip účinkující než-li sebe jemněji třené 
dřevěné uhlí. 
Pokusy provedeny se surovinou nejbohatší na železo (čís. I.) a nej¬ 
chudší na železo (čís. III.). Vzato v prvém případě na 400 dílů prášku, 
XXXIX. 
